( (^99 ) 

 puis on sci nde en deux temps l'opération qui doit amener la formation des cris- 

 taux. On maintient d'abord pendant vingt-quatre heures le culot au rouge 

 blanc; les éléments de la leucite s'isolent et passent à l'état cristallin. Puis, 

 dans un second temps, la matière est maintenue pendant vingt-quatre heures 

 au rouge cerise, à une température légèrement inférieure à celle de la fusion 

 du feldspath cherché. Tout le culot se prend alors en une masse cristalline. 



1) Nous avons traité ainsi un mélange de silice, d'alumine, de potasse, 

 de soude, de magnésie, de chaux et d'oxyde de fer, représentant i partie 

 d'augite, 4 de labrador et 8 de leucite. Les culots obtenus, réduits 

 en lames minces, nous ont montré au microscope l'augite, le labrador et la 

 leucite, sensiblement dans les proportions attendues; il s'est produit en 

 outre de petits octaèdres réguliers de fer oxydulé et de picotite, dont la 

 consolidation est antérieure même à celle de la leucite, comme dans les 

 roches naturelles. 



» L'augite est en petits microlithes verts, allongés suivant A' g' ; le labra- 

 dor en grands microlithes maclés suivant la loi de l'albite et allongés 

 parallèlement à pg'. La leucite se présente en grands et petits trapézoèdres 

 rt*, ao, b' ; quelques échantillons permettent une mesure très approximative 

 des angles. 



» Tous ces minéraux possèdent les propriétés optiques qui caractérisent 

 leurs similaires naturels; un grand nombre de cristaux de leucite pré- 

 sentent notamment lesmacles alternantes suivant les faces de l'octaèdre b' ; 

 l'interposition d'une lame de quartz rend ces macles très apparentes. 



» IL Quand on arrête l'opération au bout du premier temps, c'est-à- 

 dire après vingt-quatre heures de chauffe au rouge blanc, on retire un 

 culot à fond vitreux, hérissé de petites sphérules blanchâtres de leucite; 

 pendant le refroidissement, au milieu des parties d'apparence vitreuse, on 

 voit brusquement de nouvelles sphérules se développer, comme si les 

 éléments constitutifs de la leucite, déjà groupés entre eux, n'attendaient 

 qu'une température favorable pour manifester leur individualité cristalline. 

 Il est à remarquer que ce phénomène ne se produit qu'après maintien, 

 pendant vingt-quatre heures, du mélange à haute température. 



» L'examen des plaques minces provenant d'un pareil culot présente 

 un haut intérêt au point de vue des formes naissantes des cristaux de leu- 

 cite. Les cristallites de ce minéral [fig. i) se présentent en arborisations 

 sensiblement rectangulaires, dont chaque élément est un petit cristal, à 

 formes généralement nettes, présentant en profd les faces a^, a- et b\ La 

 jonction de ces cristaux se fait suivant les faces b* et leur ensemble cou- 



